mo. Una voz hecha la disolucion, y en ciianto se haya aclara- 

 (lo, se la hace pasar a nnos ileposilos tie madera, y sc proce- 

 de a la descomposicion de las sales melalicas con pares for- 

 mados de placasde cincy de hojado lata 6 de cobrc, o monlones 

 de carbon bien calcinado, 6 mejor aiin con pares compucslos 

 de placas de plonio y de los misraos elenienlos eleclro-nega- 

 livos: las placas do cine 6 de plonio eslan puestas en unos sa- 

 cos do lona llenos de agua salada saliirada, sumerjidos en la 

 disolucion melalica, y las otras placas en esla; liiego se esla- 

 blece la comunicacion entre iinas y otras por medio de vari- 

 lias metalicas. Con las placas do cine se obtiene en las otras 

 ])lacas un deposito electro-quimico en partes muy teniies, 

 compueslode todos los metales facilmente reduclibles, la pla- 

 ta, el cobre y el plomo: con las placas de plomo el deposito 

 es de plata mas 6 menos pura, segun las proporciones de plo- 

 mo que se encuentran en la disolucion. 



En vez de sacos de lona vale masemplear cajas de made- 

 ra de algunos miliraelros de grueso, pasada por el vapor para 

 quitarle las materias eslractivas solubles, 6 en vasijas de lier- 

 ra medio cocida, llenas lo mas posible de cine amalgamado 

 en fragmentos y de mercurio. La accion en este case se vcri- 

 ticamas regularmente, y el zinc que se consume esta en pro- 

 porcion atomica con la de los metales depositados. 



Varlando la composicion de los pares voltaicos, se llega 

 sucesivamente a separar cada uno de los metales que se ba- 

 llan en disolucion en el agua salada. 



Los esperimentos, cuyos resullados estan consignados en 

 mi obra, se ban verificado con canlidades de mineral varia- 

 bles de 100 a 1 .000 quilogramos: las canlidades de plata reco- 

 jidas en el espacio de 24 boras ban variado de algunos decigra- 

 mos a 1 6 2 quilogramos; de mode que be podido apreciar las 

 ventajas y los inconvenientes del beneficio eleclro-metalurgi- 

 co de los minerales de plata, plomo y cobre, en particular de 

 las dos primeras cspecies, cuya preparacion presenla mas di- 

 ficultades que la ultima. Acabo de decir que por termino me- 

 dio el benelicio estaba concluido en 24 boras; mas procedien- 

 do con el poderoso concurso de un par independiente, cuya 

 lemperalura se eleva por medio del vapor, se acaba en la 



